Държавен вестник, бр. 83, 2020 г., стр. 64

СТР.  64	
Д Ъ Р Ж А В Е Н  В Е С Т Н И К 	
БРОЙ  83
ИЗИСКВАНИЯ ЗА ИЗПИТВАНЕТО НА ОПЪН И ЯКОСТ (УДАР)
Честота на вземане на проби
♦ Листов материал
Всяко „парче“, подлежащо на изпитване
♦ Сечения и изковки
Всяка „партида“, която ще се изпитва
Механични свойства
♦ Показатели при опън
Посочената минимална граница на провлачване 
да не надвишава 410 N/mm2 Вж. бележка 5
Твърдост (изпитване на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи)
♦ Листов материал
Напречно изпитвани парчета 
Минимална средна енергийна стойност (KV) 27J
♦ Сечения и изковки
Надлъжно изпитвани парчета. 
Минимална средна енергийна стойност (KV) 41J
♦ Температура на изпитване
5 °C под проектната температура или -20 °C, в за-
висимост от това коя е по-ниска
Забележки:
1 Изпитване на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи и химическите изисквания за изковки могат 
да бъдат специално разгледани от Администрацията.
2 За дебелина на материала, по-голяма от 25 мм, изпитвания на пробни тела с V-образен надрез по Шарпи 
се провеждат, както следва:
Дебелина на материала 
(мм)
Температура на изпитването (°C)
25 < t ≤ 30
10 °C под проектната температура или -20 °C, в зависимост от това коя е по-ниска
30 < t ≤ 35
15 °C под проектната температура или -20 °C, в зависимост от това коя е по-ниска
35 < t ≤ 40
20 °C под проектната температура
40 < t
Температурата е одобрена от Администрацията или призната организация, действаща 
от нейно име
Стойността на енергията на удара е в съответствие с таблицата за приложимия тип образец за 
изпитване. Материалите за танкове и части от танкове, които са напълно успокоени от топлинно 
напрежение след заваряване, могат да бъдат изпитвани при температура 5 °C под проектната тем-
пература или -20 °C, в зависимост от това коя от двете стойности е по-ниска.
ЛИСТОВЕ, СЕЧЕНИЯ И ИЗКОВКИ Вж. забележка 1 ЗА ТОВАРНИ ТАНКОВЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕ-
ГРАДИ И СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА ОБРАБОТКА ЗА ПРОЕКТНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОД 0 °C 
И НАДОЛУ ДО -55 °C Максимална дебелина 25 мм Вж. забележка 2 
За армировките, успокоени от термично натоварване и други фитинги, температурата на изпитване е 
същата като тази, която се изисква за прилежащата дебелина на танка-корпуса.
3 По специално споразумение с Администрацията съдържанието на въглерод може да бъде увеличено 
до максимум 0,18 %, при условие че проектната температура не е по-ниска от -40 °C.
4 Като алтернатива може да се използва контролирана процедура при валцуване или TMCP.
5 Материали с определен минимален праг на провлачване над 410 N/mm2 могат да бъдат одобрени от 
Администрацията или призната организация, действаща от нейно име. По отношение на тези матери-
али се обръща особено внимание на твърдостта на заварените зони и засегнатите от топлината зони.
Насоки:
За материали с дебелина над 25 мм, при които температурата на изпитване е -60 °C или по-ниска, може да 
е необходимо използването на специално обработени стомани или стомани в съответствие с таблица 6.3.
Таблица 6.3
ЛИСТОВЕ, СЕЧЕНИЯ И ИЗКОВКИ Вж. забележка 1 ЗА ТОВАРНИ ТАНКОВЕ, ДОПЪЛНИТЕЛНИ ПРЕ-
ГРАДИ И СЪДОВЕ ПОД НАЛЯГАНЕ ЗА ОБРАБОТКА ЗА ПРОЕКТНИ ТЕМПЕРАТУРИ ПОД -55 °C 
И НАДОЛУ ДО -165 °C Вж. забележка 2 Максимална дебелина 25 мм Вж. забележки 3 и 4
Минимална 
проектна 
температура (°C)
Химичен състав Вж. бележка 5 и топлинна обработка
Температура на из-
питването за поведе-
ние при удар (°C)
-60
1,5 % никелова стомана – нормализирана или нормализирана 
и темперирана или закалена и темперирана или TMCP Вж. 
бележка 6
-65